( 7 5 2 ) 





SILICE. 



ALUMINE. 



CHAUX. 



POTASSE. 



De 69,75 d'argile plastique de Dreux pri- 



4'. 44 

 16, 56 



27-89 

 6,61 



0,89 



» 



3,6r 



3,00 















103,67 



58,oo 



34,50 



4,5o 



3,oo 



» Proportions normales de la pâte de porcelaine de Sèvres. 



» Cette pâte se travaillait facilement mais acquérait, à un fort feu de dé- 

 gourdi, la compacité et la dureté du grès, en se déformant considérable- 

 ment; elle ne prenait que très-difficilement l'émail, ne présentait qu'une 

 très-faible translucidité au grand feu et prenait un retrait qui allait jus- 

 qu'à 16 p. |. 



» Ce n'était donc pas de la porcelaine, quoique composée rigoureuse- 

 ments des mêmes éléments. 



»§ VIII. — Nous avons voulu changer les matières en conservant toujours 

 les mêmes éléments dans les mêmes proportions : pour y arriver, nous 

 avons fait une fritte qui, contenant beaucoup moins de silice que la précé- 

 dente, ne nous forçait pas de réduire les proportions d'argile plastique et 

 nous permettait de supprimer l'alumine artificielle. 



» Nous avons obtenu une pâte composée de 





SILICE. 



ALUMINE. 



CHAUX. 



POTASSE. 



79, 3l d'arg. plast. de Dreux, privée d'eau. 



44, .2 



4,5i 



9,37 



34,50 



» 



» 



» 

 » 



3,oo 

 » 









4,5° 



104, 3o 







58,oo 



34,5o 



4,5o 



3,oo 



» Les pièces faites avec ces matières cuites au dégourdi avaient déjà ac- 

 quis la compacité et la dureté du grès , s'étaient oudulées , bosselées , clé- 



